290 
E. H. Kraus, H. C. Cooper und A. A. Klein, 
deuteten auf eine neue Verbindung. Die Kurve des spezifischen 
Volumens gab aber keine brauchbaren Resultate. 
In unserer Arbeit haben wir folgende Präparate berücksichtigt. 
1. Das Mineral Barysilit, wovon uns Exemplare des originellen 
Materials von der Harstigmine, Pajsberg, und von Längban, Schweden, 
in liebenswürdiger Weise von Herrn Intendanten Dr. Sjögren des 
Reichsmuseums der Naturgeschichte in Stockholm zur Verfügung 
gestellt wurden. 2. Das neue Mineral Alamosit 1 . welches als das 
Metasilikat zu betrachten ist. Exemplare dieses Minerals hat 
Professor C. Palache von Harvard University uns freundlichst 
zum Studium überlassen. 3. Kristalle von einem wahrscheinlichen 
Bleisilikat, die unter einem alten Bleiofen gefunden wurden. Diese 
Kristalle wurden uns von Herrn F. P. Graves aus Doe Run, 
Missouri, zur Verfügung gestellt. 4. Zahlreiche Tiegelpräparate 
von verschiedenen Mischungen von Pb 0 und Si 0 2 , welche durch 
langsame Abkühlung der Schmelze hergestellt worden sind. 
Von den verschiedenen Untersuchungsmethoden führte die 
mikroskopische Untersuchung zu den brauchbarsten Resultaten. 
Die optische Identifikation der Bleisilikate ist jedoch außerordentlich 
schwierig, da die Brechungsexponenten des Bleioxyds und der ver- 
schiedenen Bleisilikate sehr hoch, d. h. in der Nähe von ca. 2, 
sind. Da wir keine Immersionsflüssigkeit mit einem Brechungs- 
index von ca. 2 jetzt besitzen, konnte die Schröder van der Kolk- 
sche Methode nicht angewandt werden. Jedoch waren wir imstande, 
die verschiedenen Bestandteile der Präparate meistens mittels 
Immersion in Methylenjodid (n=l,74) nach Blätterbruch, Farbe, 
optischem Charakter, Doppelbrechung usw. näher zu studieren. 
1. Präparate des Metasilikats PbSi0 3 . 
Diese Präparate bestanden aus Fragmenten des Minerals 
Alamosit und aus Schmelzmischungen mit 48 — 52 Äquivalent- 
prozent Pb 0. 
a) Alamosit aus Alamos, Sonora, Mexiko. 
Die Fragmente dieses Minerals sind farblos und besitzen 
einen guten Blätterbruch in einer Richtung. Schiefe Auslöschung. 
Hohe Brechungsexponenten und starke Doppelbrechung. Die Inter- 
ferenzfigur ist zweiachsig und positiv. Diese Beobachtungen sind 
im Einklang mit denen von Palache , der den Alamosit mittels 
Kristallmessung als monoklin bestimmte. 
b) Dünnschliff und Fragmente der Schmelze mit 50 °/o Pb 0 
(Pb 0 : 1 Si 0 2 ). 
Diese sind homogen und zeigen eine körnige Textur mit 
einem Blätterbruch in einer Richtung. Schiefe Auslöschung. Hohe 
Brechungsexponenten und starke Doppelbrechung. Positive zwei- 
achsige Interferenzfigur. 
Am. Journ. of Sc. 1909. 27. p. 399. 
